344 K - v. Hauer. 



Behufs der Analyse wurde es über Ätzkalk getrocknet, wobei es 

 keine Veränderung zeigt. 



Die Trennung von Mangan und Cadmium geschah in der früher 

 angesäuerten Lösung durch Schwefelwasserstoff. Die Fällung des 

 Mangans wurde nach Verjagung des Schwefelwasserstoffes durch 

 Erhitzen mittelst kohlensaurem Natron bewerkstelliget. 



1) 2-212 Gramm gaben 2-669 Gramm Chlorsilber = 29 -76 Pro- 



cent Chlor, ferner 0*808 Gramm Cadmiumoxyd = 

 31-96 Procent Cadmium und 0-234 Gramm Mangan- 

 oxydoxydul =7- 62 Procent Mangan. 



2) 1 • 443 Gramm gaben 1 • 754 Gramm Chlorsilber = 30-00 Pro- 



cent Chlor. 

 1 -755 Gramm gaben , 651GrammCadmiumoxyd=32 -45 Pro- 

 cent Cadmium und 0- 182 Gramm Manganoxydoxydul = 

 7-47 Procent Mangan. 



Theorie : 





Versuch : 



1 Atom Mn 27-6 



7-80 



1. 



7 -62 



2. 



7-47 



2 „ Cd 112 



21-65 



31-96 



32-45 



3 „ Cl 106-2 



30 01 



29-76 



30-00 



12 „ HO 108 



30-53 



30-66 



30-08 



MnCl + 2CdCl + 12HO 3538 99-99 100-00 100-00 



In heisses Wasser geworfen, zeigen die Krystalle dieselbe Eigen- 

 schaft wie die meisten dieser Salze, undurchsichtig zu werden und wie 

 verwittert auszusehen. 



Dampft man die Lösung zu erneuerter Krystallisation ab, so 

 erfolgt diese nach dem Erkalten nicht, sondern es setzt sich eine 

 gallertartige Masse ab ; fügt man jedoch der Lösung einige Tropfen 

 ChlorwasserstofFsäure hinzu, so schiesst das Salz wieder unverändert 

 an. Indess scheint dies auf die Krystallisation weniger zu influen- 

 ciren als vielmehr der Umstand , dass das Salz leichter krystallisirt, 

 wenn die Lösung der freiwilligen langsamen Verdunstung überlassen 

 wird, als wenn man es durch Erkalten einer in der Wärme concen- 

 trirten Lösung zu erhalten sucht. 



Beim Trocknen bei 100° C. verlieren die Krystalle 24*79 Pro- 

 cent Wasser oder nahe an 10 Atome, sie verhalten sich also auch 

 hierbei genau wie das entsprechende Magniumsalz. Die letzten bei- 

 den Atome verliert es bei etwas über 160° C. Bei unmittelbarem 

 stärkeren Erhitzen verknistert es schwach, ohne in seinem Krystall- 



